(3.B) 

 à étudier. Ils renferment, à la vérité, presque toujours de petites aiguilles 

 ou parcelles noires à l'état d'inclusions; mais ces parcelles sont attirables 

 au barreau aimanté, ce qui permet de les éliminer d'une façon assez com- 

 plète pour l'analyse. Après un triage très soigné, nous avons procédé à 

 l'analyse par la méthode suivante. 



» La matière est dissoute dans l'acide azotique très étendu et froid, de 

 manière à ne pas attaquer les parcelles ferrugineuses laissées par le triage 

 à la main. 



» La liqueur est décantée, puis évaporée à sec. On reprend par l'acide 

 azotique étendu, pour isoler et doser la silice; on ajoute quelques gouttes 

 d'acide sulfurique, on chasse l'acide azotique par la chaleur, on ajoute du 

 sulfate d'ammoniaque et de l'alcool; puis on filtre et l'on détermine suc- 

 cessivement : dans la liqueur, le fer, le manganèse et l'acide phosphorique; 

 dans le précipité blanc, l'alumine, la chaux et la magnésie. 



» Nous avons vainement recherché le vanadium, qui se rencontre en 

 quantité très notable dans les scories de déphosphoration du Creuset. 



» Voici les résultats obtenus : 



Acide phosphorique 29 , 65 



Acide silicique 1 2 , 42 



Alumine 2,^6 



Chaux 53,20 



Magnésie traces 



Protoxyde de fer i ,80 



Oxyde de manganèse traces 



99.83 



» Ces nombres correspondent exactement à la formule 



8PhO%8SiO-,APO%FeO,36CaO, 

 que l'on peut écrire aussi 



8(PhO%3CaO) + 8SiO-,Al=0%FeO,i2CaO. 



» La composition des cristaux est donc celle d'un silicopliosphale de 

 chaux avec de très petites quantités d'oxyde de fer et d'alumine. 



» En remplaçant celles-ci par des proportions équivalentes de chaux, 

 on aurait la foi'mule très simple 



PhO%SiO%5CaO 

 ou 



PhO*,3CaO-1-SiO-,2CaO. 



